IJher die Elastizität der Metalle. 



3. Beobachtungen und die aus denselben berechneten Werte des Torsionsmodules. 



Die Stäbe, mit welchen die hier beschriebenen Versuche ausgeführt wurden, sind, mit 

 Ausnahme des zweiten Aluminiumstabes, von der Firma Max Kohl in Chemnitz geliefert, und 

 wurde bei der Bestellung die Erinnerung gemacht, dass sie aus möglichst reinen Metallen 

 verfertigt werden sollten. Der zweite Aluminiumstab ist vom Mechaniker V. Falck-Rasmussen 

 verfertigt. 



Vor den Beobachtungen wurden die Stäbe, mit Ausnahme des ersten Aluminiumsta- 

 bes, schwach geglüht. 



Als Probe der Genauigkeit der ausgeführten Beobachtungen mögen diejenigen für den 

 Nickelstab bei 20° C. hier mitgeteilt werden. 



Hier war 



Der Durchmesser des Stabes wurde an 16 verschiedenen Stellen mit Kontaktschraube gemes- 

 sen. Aus diesen Messungen ergab sich als Mittel 



»"1 = 2,737688 mm. 



Führen wir diese Werte in (3) ein und nehmen wir 



Sb = 0,000058 

 N:o 8. 



